TIIERMOPHYLLITÉ 
447 
La composition chimique donnée plus loin ne permet d’en faire 
cependant ni un mica altéré (ver mie alité) (trop de magnésie et pas assez 
d’alumine), ni une variété de talc. Si l’analyse citée se rapporte au miné- 
ral lamellcux purifié, il y a lieu d’en faire une espèce distincte. 
Clivages. Clivage micacé donnant des lames flexibles, non élas- 
tiques. 
Duveté. 2,5. 
Z)e«s«ié. 2,592 h 2,61 (thermophyllite de Finlande), 2,49 (t. proba- 
blement impure de La Molle). 
Coloration et éclat. Blanc d’argent, jaunâtre, brun jaunâtre, jaune 
verdâtre. Translucide, transparente en lames minces. 
Éclat nacré sur les lames de clivage. 
Propriétés optiques. Bissectrice aiguë nègative(n.^ normale au clivage ; 
2 E =22“ 20' (Miller) (Hopansuo) ; 
20» (La Molle). 
La biréfringence, que je n’ai pu mesurer avec précision laute d’échan- 
tillons convenables paraît voisine de 0,03. 
Composition chimique. L’analyse suivante a été faite parNortheote 
[Pliil. Magaz. X\T. 263.1858) sur la thermophyllite d’flopansuo. 
Si 0“ 
41,48 
AF 0=’ 
5,49 
FeO 
1,59 
Mg O 
37,42 
N;FO 
2,84 
IP O 
10,88 
99,70 
Kssais pgrognosliques. Dans le tube, donne de 1 eau. Au chalumeau, 
s’exfolie et gonfle à la façon des vermiculites. Fond diflicilement sur 
les bords en un verre plus ou moins coloré, noir et magnétique pour 
le minéral de La Molle. Difficilement attaquable par 1 acide suKurique. 
Diagnostic . La thermophyllite se distingue de 1 antigorite lamellaire 
par sa biréfringence plus forte, du talc par sa teneur en alumine et en 
alcalis, des vermiculites par sa résistance a 1 action de 1 acide chlorhy- 
drique et, comme il a été dit plus haut, par sa pauvreté en alumine et 
trop grande richesse en magnésie. 
